468 V. Burg. 



27. Die Bnichflächen, wie in den beiden vorigen Prismen, sehr 

 wenig zusammengezogen. 



/'=0899, F'.f= 1-17:1 = 1 : -86. 



28. Die Bruchflächen genau wie die vorigen. Das Prisma hat 

 sich unterhalb der Bruchfläche stärker als an dieser eingezogen. 



/'=087, f =0812, F:/'= 1-18:1 =1 : -85, F.f = l:-79. 



Obschon aber die Bleche von diesem Härtegrad eine im Ver- 

 hältniss von 100 : 121 grössere Festigkeit als die ersteren besitzen, 

 so eignen sie sich wegen ihrer grösseren Sprödigkeit (indem sie 

 sich z. B. nicht kalt biegen lassen, sondern dabei abbrechen) und 

 schwierigeren Bearbeitung im kalten Zustande doch weniger als die 

 zuerst angeführten Bleche vom Härtegrad Nr. 6 für den angedeuteten 

 Zweck. 



Um aber endlich für diese letzteren Stahlbleche (Nr. 6) die- 

 jenige Dicke oder Stärke, welche der im bestehenden Gesetze für 

 die Eisenbleche vorgeschriebenen Dicke äquivalent ist, auf Grund- 

 lage der hier angeführten Festigkeitsversuche zu bestimmen , ist vor 

 Allem eine Vergleichung dieser gefundenen Zahlen mit der mittleren 

 absoluten Festigkeit jener Eisenbleche, wie sie für Dampfkessel 

 gewöhnlich verwendet werden , vorzunehmen , und obschon es an 

 solchen Besultaten für die absolute Festigkeit, namentlich der eng- 

 lischen Eisenbleche nicht fehlt, so schien es mir dennoch nothwen- 

 dig, in der ganz gleichen Bichtung und mit den nämlichen Hilfsmitteln 

 auch einige Versuche mit den Neuberger und M. S ess ler'schen 

 Kesselblechen, welche am meisten, namentlich für Locomotiv-Kessel 

 benützt werden, vorzunehmen. 



Von diesen 12 neuerdings vorgenommenen Proben sind die 

 Besultate in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt, wobei noch 

 zu bemerken ist, dass die S ess 1er 'sehen Bleche durchaus zu den 

 6, von den Neu berger 'sehen dagegen die Nummern S, 6, 9, 13 

 zu den 6, jene in Nr. 7, 8, 11 und 12 zu den 4 Linien dicken 

 Blechon gerechnet werden. 



